338 ANNALES DU MUSEUM 



§. IIÏ, Analyse des scories ou crasses d'affinage de la 

 forge de Drambon. 



Il paroîtroit naturel de commencer par l'examen des mines 

 d'où proviennent ces crasses; mais tel a été l'ordre que M. Vau- 

 quelin a suivi sans aucun motif déterminé: l'on va voir cepen- 

 dant qu'il lui a été utile pour découvrir plus facilement les 

 différentes substances qui existent dans les mines , parce que 

 ces scories renferment dans une plus petite masse les matières 

 étrangères des mines qui se trouvent réunies dans la fonte. 



Ces crasses ont une couleur noire, brillante à peu près 

 comme certaines espèces d'oxide de manganèse: leur poids con- 

 sidérable indique qu'il y reste beaucoup de parties métallicpies. 

 Elles sont remplies dans quelques endroits desoulïliu-esde dif- 

 férentes grandeurs ; dans d'autres , elles présentent une ma- 

 tière compacte dont la cassure est cristallisée en aiguilles ou 

 en lames. 



PREMIÈRE EXPÉRIENCE. 



Cinq grammes de cette scorie , fondus deux fois successive^ 

 ment avec un poids égal dépotasse caustique, ont communi- 

 qué à cet alcali une couleur verte très-foncée lorsqu'on a lavé 

 la masse fondue avec de l'eau. 



Cette couleur verte est , comme ont sait , une preuve non 

 équivoque de la présence du manganèse; et l'alcali est le meil- 

 leur moyen que l'on puisse employer pour découvrir la plus 

 légère trace de ce métal dans une substance quelconque. 



Tous les lavages de ces scories ainsi traitées furent réunis 

 et soumis à l'éliullition pour eu séparer le manganèse. A me- 



